Não é necessário verificar a resistência dos materiais internos aos raios ultravioletas, se forem utilizados fontes luminosas em conformidade com o Regulamento n.o 37 e/ou fontes luminosas de descarga num gás com fraca radiação ultravioleta e/ou módulos LED com fraca radiação ultravioleta, ou ainda se tiverem sido tomadas medidas para proteger os elementos do sistema da radiação ultravioleta, por exemplo, com filtros de vidro. 2.3 Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos 2.3.1 Resistência aos detergentes A face exterior de três amostras (lentes ou amostras de material), depois de aquecida a 50 °C ± 5 °C é imersa, durante cinco minutos, numa mistura mantida a 23 °C ± 5 °C, e composta por 99 partes de água destilada (contendo, no máximo, 0,02 % de impurezas) e uma parte de sulfonato de alquilarilo. No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C ± 5 °C e as suas superfícies limpas com um pano húmido. 2.3.2 Resistência a hidrocarbonetos A face exterior de cada uma destas três amostras é, em seguida, friccionada ligeiramente durante um minuto com um pano de algodão embebido de uma mistura composta por 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre. 2.3.3 Resultados Executados sucessivamente os dois ensaios acima, o valor médio da variação na transmissão Δt = (T2-T3)/T2, medido nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, deve ter um valor médio inferior ou igual a 0,010 (Δ tm ≤ 0,010). 2.4 Resistência à deterioração mecânica 2.4.1 Método de ensaio da deterioração mecânica A face exterior de três novas amostras (lentes) é sujeita ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo. 2.4.2 Resultados No final deste ensaio, as variações: da transmissão: Δt = (T2-T3)/T2 e da difusão: Δd = (T5-T4)/T2 são medidas, segundo o método referido no apêndice 2, na área definida no ponto 2.2.4.1.1 do presente regulamento, devendo o seu valor médio nas três amostras ser tal que: Δ tm ≤ 0,100; Δ dm ≤ 0,050. 2.5 Ensaio da aderência de eventuais revestimentos 2.5.1 Preparação da amostra